ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛОГРАФИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТИН АЛЮМИНИЯ АМг6+АМг6 ПОСЛЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ
В настоящей работе проведен подбор методики пробоподготовки и выбора травителя для получения высококонтрастных изображений микроструктуры алюминия и сварных соединений алюминия и его сплавов, полученных сваркой взрывом. Подготовленные микрошлифы первоначально травились путем погружения в реактив Келлера (95 мл воды, 2,5 мл азотной кислоты, 1,5 мл соляной кислоты, 1 мл плавиковой кислоты) на время 15-20 с. После чего образцы промывали водой и сушили. При таком травлении общая микроструктура травится удовлетворительно. Однако, не все границы зерен травятся контрастно и, вдобавок, не совсем понятна природа включений. Более длительные выдержки в реактиве Келлера приводят к появлению артефактов травления в виде ямок травления и вытравливания отдельных фазовых составляющих, что затрудняет их дальнейшую идентификацию. Для визуализации природы включений и более контрастного травления, уже протравленные в реактиве Келлера образцы, подвергались травлению в реактиве Века (Weck’s reagent - 100 мл воды, 4 г перманганата калия и 1 г гидроокиси натрия) путем погружения образца на время 20 с, после чего образцы промывались водой и сушились. Последовательное травление алюминиевых сплавов позволяет более контрастно и наглядно визуализировать особенности микроструктуры. В качестве основного реактива травления рекомендуется реактив Келлера, в качестве дополнительного - реактив Века, который дополнительно окрашивает некоторые структурные составляющие.